\ 
D ì A t 0 G O Q.0 ARTO. I Jf| 
iempi Tuoi non ce n ha tramandato j ne pure 
il nome. 
Evvi poi urt* altra maniera di raffinare i me* 
talli 5 la qual effettua per mezzo del piombo 
colato . Si mette a fondere nella coppella una 
certa porzione di piombo , con una dofe d' oro $ 
o d* argento fette , o otto volte minore del det-* 
to piombo . Qjuefii , dopo effer fonduto , trapela 
pe'pori della coppella, e fi dilegua, ora in fum-* 
mo, e ora in ifcorie, portando feco tutta l'im*^ 
purità y e tutta la lega de i detti metalli • L' oro ^ 
e l'argento reflano puri puri nel fondo del vafo ^ 
a guifa d' un bottone . 
Queft' ultima feparazione fi fuol fare principal- 
mente per provare, fino a che grado di purezza 
è giunto r argento, dopo efferfi raffinato coir 
acqua forte , o coli' antimonio y o col folimato » 
Si pefa con efattezza su le bilance dell' argentie- 
re la dofe dell'argento, che vuolprovarfij e do* 
po che il piombo n' è fvaporato , fi torna a pe- 
lare it bottóne dell' argento , che refla nel fondo 
della coppella ; e dal calo del pefo , eh* egli ha 
fatto quivi entro, fi vede quanta I^ga v'erafra- 
tnefcolata , argomentando da una piccola porzio- 
ne , quanto poffa calare tutta la maila . L' oro 
però fi cimenta in un' altra maniera • La fchiu- 
ttìz , che il piombo forma nel fonderfi , può ben 
follevare il rame , la terra , e le fozzure , onde 
Toro è in^brattato ; ma T argento , che vi può 
elfere frammifchiato , non può foilevarlo: c fic- 
come r argento è un metallo molto men degno 
dell' oro ; così la fua lega ne fminuifce notabil- 
mente il valore . Or per fapere precifamente , fin 
a che fegno di perfezione fia giunta una maffa d' 
oro già raffinato , fe ne prende una piccola do- 
fe i efcmpigrazia un groifo e fi fonde infienae eoo 
due 
